4o6 ACADEMIE DES SCIENCES. 



l'a montrée M. Charpy. Ses contours sont dégradés ou non suivant que la peau écrouie 

 elle-même a des frontières tranchées ou confuses. 



» Dans le cuivre roua;e fondu, ((ui contient toujours une petite quantité d'oxydule 

 inlergranulaire, cet oxydule joue le même rôle que l'eutectique dans le polissage du 

 bronze et Ton peut encore trouver des cristallites dans un métal presque pur. 



» Si la répartition de l'élain dans le bronze n'est pas homogène, l'écrouissage. 

 toutes choses égales d'ailleurs, sera plus profond sur les points les plus riches en 

 cuivre, c'est-à-dire sur les axes des cristallites et cette circonstance contribuera 

 à donner au prolil interne de la peau écrouie la forme E«E des ligures 2 et 3. Mais, 

 comme nous venons de le montrer, elle n'est ni une condition suffisante, ni une condi- 

 tion nécessaire. L'explication complète des apparences cristallltiques exige que l'on 

 fasse intervenir l'action du polissage; elle est principalement mécanique. 



» Comme conséquence fie ce qui précède, on doit pouvoir éliminer ces 

 apparences crislalliliques, telles que les monlrenl les différences de colo- 

 ration après attaque, ou dif moins en déplacer les contours. Il suffira d'éli- 

 miner la [leau écrouie ou de l'amincir. 



» Mais, avec des inétaux mous comme le cuivre, et même avec le bronze, 

 c'est une opération assez difficile. Il ne suffit pas, comme on pourrait le 

 croire, de faire une attaque forte, cpii donnerait des figures de corrosion 

 trop profondes et ne montrerait plus que la structure cristalline; d'autre 

 part, les poudres à polir les plus fines, y compris l'alumine de M. Le Cha- 

 telier, écrouissent le cuivre. 



» On réussit cependant, en alternant les polissages et les attaques, de 

 façon que les attaques soifiiit un peu en avance sur les polissages et en 

 répétant ces opérations autant qu'il est nécessaire. 



» Le réactif d'attaque doit être choisi parmi ceux qui montrent le moins 

 la structure cristalline. Pour le cuivre et ses alliages, on peut employer 

 une solution d'acide picrique et de quinone dans l'alcool ou l'acétone 

 ou encore une solution aqueuse de chlorure ferrique acidifiée par l'acide 

 chlorhydrique. Pour les polissages, on frotte légèrement à la main sur un 

 drap saupoudré d'oxyde de chrome e^t mouillé avec de l'eau ammoniacale. 

 L'ammoniaque a pour effet de dissoudre la pellicule superficielle écrouie 

 par l'oxyde de chrome, au fur et à mesure qu'elle se produit. 



» Cette méthode, par attaques et polissages alternés, peut s'étendre 

 à des métaux plus mous encore que le cuivre, notamment à l'étain et 

 au plomb. Elle permet d'éliminer les perturbations apportées par le polis- 

 sage à l'étude des déformations internes. » 



